— 139 — 



Zur Untersuchung der Seide selbst wurden ver- 

 schiedene Versuche angestellt, deren Resultate ich hie- 

 mit in Kürze aufzähle. 



Die Seide verlor beim Trocknen bei 100 Grad Celsius 

 7.185 Gewichtsprocente Feuchtigkeit; 

 durch Behandlung mit kaltem destillirtem 



Wasser 7.158% 1 



und durch weitere Behandlung mit ko- > 9.954% 



chendem Wasser 2.796%' 



was mit dem Resultate der beiden Färber übereinstimmt. 



Die trüben wässerigen Auszüge enthielten mecha- 

 nisch suspendirt: viel kohlensauren Kalk, etw^as 

 kohlensaure Magnesia, nebst etwas Eisenoxyd und Thon- 

 erde; wirklich gelöst: Chlor calcium , wenig Chlor- 

 magnesium und etwas Chlornatrium. 



Eine andere Strange gab an kaltes Wasser theils 

 mechanisch suspendirt, theils wirklich gelöst 7.384 Vo ab, 

 worunter 2.422% Mineral- und 4.962 7o organische Stoffe. 

 An kochendes Wasser gab sie weitere 4.1637o ab, wo- 

 von aber nur 0.485% mineralischer Natur waren, und 

 hievon nur 0.227% wirklich gelöst wurden. 



Beim Einlegen der Seide in concentrirtes Schwefel- 

 wasserstoffwasser konnte selbst nach Verfluss von zwölf 

 Stunden keine Veränderung bemerkt werden, und in 

 einem salzsauren Auszuge der Seide entstand durch 

 Schwefelwasserstoffgas keine Fällung. 



Die Seide hinterliess eine grauliche Asche, deren 

 wässeriger Auszug starke alkalische Reaction zeigte, und 

 nebst Spuren von Kohlensäure : Schwefelsäure , Chlor, 

 Kalk, Magnesia und Natron enthielt, während in der 

 salzsauren Lösung der in Wasser unlöslichen Aschen- 

 theile keine schweren Metalle , wohl aber Eisenoxyd und. 

 Thonerde, Phosphorsäure, viel Kalk und Magnesia ent- 

 halten waren. Beim Uebergiessen des nach Behandlung 



